G ALVA NO PLASTiyilE DE l'aCIER. 3yi 



Voici line autre methode plus simple que les prece- 

 dentes, el qui m'a paru en meme temps presenter des 

 resultats plus satisfaisanls ; elle consisle a plonger 

 I'acier pendant quelques instants dans une solution 

 composee d'un melange de nitrate d argent et de 

 nitrate de mercure, avec une faible proportion d'acide 

 nitrique. Pour former cede solution , il suffit de faire 

 dissoudre dans 120 grammes d'eau , un gramme de 

 nitrate d'argent et un gramme de nitrate de mercure , 

 en y ajoutanl ensuite 5 grammes d'acide nitrique. 

 L'acier, apres avoir ele plonge dans ce melange , se 

 recouvre presque instantanement d'un leger dep6t de 

 couleur noire, qu'on enleve par le frotlemenl; on 

 acheve de le neltoyer dans de I'eau renfermanl un 

 peu de carbonate de polasse, el il se trouve alors dis- 

 pose a recevoir la couch e d'argent qui se forme avec 

 facilile. Lorsque la piece d'acier a ete soumise pendant 

 quelques instants a 1'action de la pile, dans le bain de 

 cyanure d'arg nt el de potassium , et qu'elle a pris 

 la couleur blanche dans toutes ses parties, il est essen- 

 liel dei'enretirer j el, apres 1'avoir laveedans de lean 

 pure, de !a faire secher au moyen d'une lampe a es- 

 prit devin, jusqu'a ce qu'elle devienne legeremenl bru- 

 lante a la main. Apres cetle operation, qui a pour eflet 

 d'augmenter I'adherence de la couche d'argent, on 

 acheve de lui donner i epaisseur convenable, en fai- 

 sant agir de nouveau le courant elect rique. L'argen- 

 ture se trouve alors susceptible de resister a un bruni 

 prolonge, el Taction d'une forte chaleur n'en allere 

 meme pas la solidile. 



Un moyen lies-simple de s'asMirer si la couche 



